NORMA TÉCNICA NTC 
COLOMBIANA 1335  
 
 
2015- 03-18 
 
 
 
 
PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E: EMULSION -TYPE WATER BASED PAINTS  
 
 
CORRESPONDENCIA:  
 
 
DESCRIPTORES: pintura - pintura al agua; pintura - 
pintura tipo emulsión.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.C.S.: 87.040.00 
 
Editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) 
Apartado 14237 Bogotá, D.C. - Tel. (571) 6078888 - Fax (571) 2221435 
 
 
Prohibida su reproducción  Quinta actualización 
Editada 2015- 03-25 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
PRÓLOGO  
 
 
 
El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación,  ICONTEC , es el organismo 
nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993. 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión es fundamental 
para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al consumidor. Colabora con el 
sector gubernamental y apoya al sector privado del país, para lograr ventajas competitivas en 
los mercados interno y externo. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de Normalización Técnica 
está garantizada por los Comités Técnicos y el período de Consulta Pública, este último 
caracterizado por la participación del público en general. 
 
La NTC 1335 (Quinta actualización) fue ratificada por el Consejo Directivo de 2015- 03-18. 
 
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de que responda en 
todo momento a las necesidades y exigencias actuales. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma a 
través de su participación en el Comité Técnico 78 Pinturas y productos afines. 
 
ACTR 
ALFAGRES S.A. 
ANDERCOL 
AQUATERRA S.A. 
CAMACOL 
COLORQUÍMICA 
COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS -
PINTUCO- 
CORONA S.A.S. 
EASTMAN - MATHIESEN COLOMBIA S.A.S. 
ETERNIT COLOMBIA 
GMP ENNIS 
HABA MADRINA 
INVESA S.A. -SAPOLÍN- 
JUAN CORROSIÓN 
LANZETTA RENGIFO 
MATHIESEN COLOMBIA S.A.S. 
MINERALES INDUSTRIALES S.A. 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE MOMENTIVE QUÍMICA S.A. - PINTURAS 
ALGRECO 
PHILAAC LTDA. 
PINTUBLER DE COLOMBIA S.A. 
PINTUFLEX LTDA 
PINTURAS DUROCOLOR 
PINTURAS EVERY 
PINTURAS NOVAFLEX 
PINTURAS SUPER LTDA. 
PINTURAS TITO PABÓN 
PINTURAS TONNER 
PREFLEX S.A. 
QUÍMICOS VERMONT 
RECOL 
REPRESENTACIONES CONSTRUCTIVAS  
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -
SENA - 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S.A.S. 
SYGLA COLOMBIA LTDA. 
 
Además de las anteriores, en Consulta Pública el Proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 
 
1ACABADOS 
ABCDE - MARPAV LTDA. 
ACOPLÁSTICOS BASF QUÍMICA COLOMBIANA S.A. 
CENTRO NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
MÁS LIMPIA  
  
 
 
 
 
COLPINTURAS  
CREA LTDA. 
DISPERCHEM LTDA. 
GMP PRODUCTOS QUÍMICOS S.A. 
LUMOS LTDA. 
PINTULACHER DE COLOMBIA 
PINTUNAL S.A. 
PINTURAS MULTITONOS LTDA. 
PINTURAS TERINSA 
PQUIM LTDA. 
PROCOQUINAL LTDA. 
PRODUCCIONES GENERALES S.A. -
PROGEN- 
PRODUCCIONES QUÍMICAS S.A. 
 
 
 
 
PRODUCTOS RK S.A. 
PROFESIONAL INDEPENDIENTE - LUIS 
FERNANDO MEDINA 
QUIDISCOL LTDA. 
RECOLQUIM S.A. 
REVESTIMIENTOS DE COLOMBIA -
RECOL LTDA.- 
SIKA COLOMBIA S.A. 
SOCINTER S.A. 
SUMICOLOR S.A. 
TINPES S.A. 
TPD INGENIERÍA S.A. 
UNIPINTURAS LTDA. 
 
 
ICONTEC  cuenta con un Centro de Información que pone a disposición de los interesados 
normas internacionales, regionales y nacionales y otros documentos relacionados. 
 
 DIRECCIÓN DE NORMALIZACIÓN 
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
  
 
 
 
 
 
CONTENIDO 
 
 
Página 
 
 
1. OBJETO .................................................................................................................... 1 
 
 
2. REFERENCIAS NORMATIV AS ................................................................................. 1 
 
 
3. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN .......................................................................... 4 
 
3.1 DEFINICIONES .......................................................................................................... 4 
 
3.2 CLASIFICACIÓN ....................................................................................................... 5 
 
 
4. REQUISITOS GENERALES ...................................................................................... 5 
 
 
5. REQUISITOS ESPECÍFIC OS .................................................................................... 6 
 
 
6. TOMA DE MUESTRAS Y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO ....................................... 7 
 
6.1 TOMA DE MUESTRAS ..............................................................................................  7 
 
6.2 ACEPTACIÓN O RECHAZO ..................................................................................... 7 
 
 
7. MÉTODOS DE ENSAYO ........................................................................................... 8 
 
7.1 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD ................................................................... 8 
 
7.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS EN VOLUMEN ........................ 8 
 
7.3 DETERMINACIÓN DE LA FINURA DE DISPERSIÓN ............................................... 8 
 
7.4 DETERMINACIÓN DE PODER DE CUBRIMIENTO .................................................. 8 
 
7.5 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE SECAMIENTO ........................................ 8 
 
7.6 DETERMINACIÓN DEL BR ILLO ESPECULAR ........................................................ 8 
 
7.7 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA ................... 8 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
  
 
 
 
 
Página 
 
 
7.8 DETERMINACIÓN DE REMOCIÓN DE MANCHAS  ................................................. 8 
 
7.9 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA Y A LOS ÁLCALIS ................. 8 
 
7.10 DETERMINACIÓN DE CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR ...............................  9 
 
7.11 DETERMINACIÓN DEL ENTIZAMIENTO .................................................................. 9 
 
7.12 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD ACELERADA .......................................... 9 
 
 
8. ENVASE Y ROTULADO ............................................................................................ 9 
 
8.1 ENVASE .................................................................................................................... 9 
 
8.2 ROTULADO ............................................................................................................... 9 
 
 
TABLAS  
 
Tabla 1. Clasificación según el nivel de brillo ................................................................... 5 
 
Tabla 2. Requisitos generales de las pinturas al agua tipo emulsión ..............................  6 
 
Tabla 3. Requisitos específicos para pinturas al agua tipo emulsión  ............................. 6 
 
 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
1 de 10  
 
 
 
 
 
PINTURAS AL AGUA TIPO EMULSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO  
 
Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos que deben cumplir las pinturas  al agua 
tipo emulsión (blancas y de color), empleadas para recubrir superficies tales como 
mampostería, pañete, estuco y materiales de fibrocemento, con fines de protección y 
decorativos.  
 
 
2. REFERENCIAS NORMATIV AS 
 
Los siguientes documentos normativos referenciados son indispensables para la aplicación de 
este documento normativo. Para referencias fechadas, se aplica únicamente la última edición 
citada. Para referencias no fechadas, se aplica la última edición del documento normativo 
referenciado (incluida cualquier corrección ). 
 
NTC 557, Determinación de la finura de la dispersión en los sistemas pigmento-vehículo 
mediante calibradores tipo Hegman (ASTM D1210). 
 
NTC 559, Pinturas. Determinación de la viscosidad en unidades Krebs (Ku) para medición de la 
consistencia de las pinturas, mediante el viscosímetro Stormer. (ASTM D562). 
 
NTC 592-1, Pintura y barnices. Parte 1: Determinación del brillo especular de películas de 
pintura no metálica a 20°, 60° y 85° (adopción de la norma ISO 2813) 
 
NTC 598, Método para la determinación del secado, curado, formación de película de 
recubrimientos orgánicos a temperatura ambiente. 
 
NTC 799, Determinación de la remoción de manchas (lavabilidad) de recubrimientos orgánicos .  
 
NTC 966, Pinturas. Método para la determinación de la resistencia a la abrasión húmeda. 
(ASTM D2486). 
 
NTC 1052, Pinturas, barnices y materias primas. Toma de muestras (ISO 15528).  
 
NTC 1114, Método de ensayo para determinar el efecto de las sustancias químicas domésticas 
en acabados orgánicos incoloros y pigmentados. 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
2 NTC 1457-6, Método de ensayo para evaluar el grado de entizamiento de películas de pintura 
exterior (ASTM D4214). 
 
NTC 1692, Transporte. Transporte de mercancías peligrosas. Definiciones, clasificación, 
marcado, etiquetado y rotulado.  
 
NTC 1786, Pinturas. Determinación del volumen de material no volátil en recubrimientos claros 
o pigmentados (ASTM D2697). 
 
NTC 1787, Pinturas. Determinación del contenido del envase . 
 
NTC 4435, Transporte de mercancías. Hojas de datos de seguridad para materiales. 
Preparación 
 
NTC 4974, Pinturas y barnices. Poder de cubrimiento. Determinación de la relación de 
contrastes - opacidad-. 
 
NTC 5032, Pinturas. Determinación del cuarteamiento aplicando un espesor alto. 
 
NTC 5616, Rotulado o etiquetado general de pinturas, tintas y sus materias primas. 
 
NTC 5812, Pinturas y barnices. Términos y definiciones. 
 
NTC 5828, P inturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia  
 
NTC-ISO 2859-1, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 1: Planes 
de muestreo determinados por el nivel aceptable de calidad - NAC - para inspección lote a lote. 
 
NTC-ISO 2859-2, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 2. Planes 
de muestreo determinados para la calidad limite (CL) para la inspección de un lote aislado. 
 
NTC-ISO 2859-3, Procedimientos de muestreo para inspección por atributos. Parte 3. 
Procedimientos de muestreo intermitentes. 
 
NTC-ISO 3951-1, Procedimientos de muestreo para inspección por variables. Parte 1. 
Especificación para planes de muestreo simples clasificados por nivel aceptable de calidad 
(NAC) para inspección lote a lote para una característica de calidad única y un sólo NAC. 
 
NTC 6108, Pinturas. Estabilidad al almacenamiento. 
 
ASTM D16, Standard Terminology for Paint, Related Coatings, Materials, and Applications.  
 
ASTM D523, Standard Test Method for Specular Gloss . 
 
ASTM D562, Standard Test Method for Consistency of Paints Measuring Krebs Unit (KU) 
Viscosity Using a Stormer-Type Viscometer . 
 
ASTM D1210, Standard Test Method for Fineness of Dispersion of Pigment-Vehicle Systems by 
Hegman-Type Gage . 
 
ASTM D1640/D1640 M , Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of 
Organic Coatings.  
 
ASTM D2486, Standard Test Methods for Scrub Resistance of Wall Paints.   
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
3 ASTM D2697, Standard Test Method for Volume Nonvolatile Matter in Clear or Pigmented 
Coatings. 
 
ASTM D3925, Standard Practice for Sampling Liquid Paints and Related Pigmented Coatings . 
 
ASTM D6886, Standard Test Method for Determination of the Weight Percent Individual Volatile 
Organic Compounds  in Waterbone Air-Dry Coatings by Gas Chromatography . 
 
ISO 2813, Paints and Varnishes. Determination of Gloss Value at 20 Degrees, 60 Degrees and 
85 Degrees.   
 
ISO 2859-1, Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Part 1: Sampling Schemes 
Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot- by-Lot Inspection.  
 
ISO 2859- 2, Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Part 2: Sampling Plans Indexed 
by Limiting Quality (LQ) for Isolated Lot Inspection. 
 
ISO 2859-3, Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Part 3: Skip-lot Sampling 
Procedures. 
 
ISO 2859-5, Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Part 5: System of Sequential 
Sampling Plans Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot- by-Lot Inspection.  
 
ISO 2859-10, Sampling Procedures for Inspection by Attributes. Part 10: Introduction to the ISO 
2859 Series of Standards for Sampling for Inspection by Attributes.  
 
ISO 3951-1, Sampling Procedures for Inspection by Variables. Part 1: Specification for single 
Sampling Plans Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot- by-Lot Inspection for a 
Single Quality Characteristic and a Single  AQL 
 
ISO 3951-2, Sampling Procedures for Inspection by Variables. Part 2: General Specification for 
Single Sampling Plans Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for lot- by-Lot Inspection of 
Independent Quality Characteristics.  
 
ISO 3951-3, Sampling Procedures for Inspection by Variables. Part 3: Double Sampling 
Schemes Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Lot- by-Lot Inspection.  
 
ISO 3951-4, Sampling Procedures for Inspection by Variables. Part 4: Procedures for 
Assessment of Declared Quality Levels.  
 
ISO 3951-5, Sampling Procedures for Inspection by Variables. Part 5: Sequential Sampling 
Plans Indexed by Acceptance Quality Limit (AQL) for Inspection by Variables (Known Standard 
Deviation).  
 
ISO 6504-3, Paints and Varnishes. Determination of Hiding Power. Part 3: Determination of 
Contrast Ratio of Light-Coloured Paints at a Fixed Spreading Rate.  
 
ISO 15528, Paints, Varnishes and Raw Materials for Paints and Varnishes. Sampling.  
 
ISO 23811, Paints and Varnishes. Determination of Percentage Volume of non -Volatile Matter 
by Measuring the Non -Volatile Matter Content and the Density of the Coating Material, and 
Calculation of  the Theoretical Spreading Rate.  
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
4 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO DE CLASIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE 
PRODUCTOS QUÍMICOS (SGA).  
 
RECOMENDACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS. 
Naciones Unidas  
 
 
3. DEFINICIONES Y CLASIFICACIÓN 
 
3.1 DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta norma, además de las definiciones de la NTC 5812 o de la norma 
ASTM D16, se aplican los siguientes términos y definiciones: 
 
3.1.1 Pintura al agua tipo emulsión . Material de recubrimiento en el que el aglomerante 
orgánico es una dispersión acuosa. Dispersión de pigmentos en un vehículo que es diluíble con 
agua y seca por evaporación. 
 
3.1.2 Vehículo. Dispersión acuosa estable de un homopolímero o de un copolímero. 
 
3.1.3 Base.  Material de recubrimiento al agua tipo emulsión con diferentes contenidos de 
dióxido de titanio o exento de éste que se usa en los puntos de venta o en planta con los 
sistemas de coloración. 
 
3.1.4 Sistema de coloración/tintométrico. Sistema en el cual se mezcla una base (véase el 
numeral 3.1.3) con dispersiones pigmentarias empleados en los puntos de venta o en planta. 
 
3.1.5 Bases pastel y bases Tint o Medium . Pinturas que llevan en su composición 
pigmentaria un contenido alto y medio de dióxido de titanio, respectivamente, que se usan en 
los sistemas de coloración/tintométrico para obtener colores pasteles y medios. 
 
3.1.6 Bases profundas ( Deep ) y bases acentuadas ( Accent  o Clear ). Pinturas coloreadas 
que llevan en su composición pigmentaria un contenido bajo de dióxido de titanio o exento de 
éste, respectivamente, que se usan en los sistemas de coloración/tintométricos para obtener 
colores fuertes o concentrados.. 
 
NOTA Los contenidos de dióxido de titanio de cada una de las bases serán definidos por el fabricante. 
 
3.1.7 Ensayo tipo.  Ensayo que se realiza para verificar la conformidad de un requisito técnico 
cuando se presentan cambios en la formulación o cambios en el diseño del producto. 
 
3.1.8 Ensayo de rutina. Ensayo que se realiza sobre cada lote de producto manufacturado 
para verificar el cumplimiento de especificaciones técnicas. 
 
3.1.9 Plan de inspección y ensayo del producto.  Documento que indica como mínimo: las 
características del producto que garantizan el cumplimiento de todos los requisitos 
contemplados en el referencial, incluyendo el rotulado, la frecuencia, criterios de aceptación, 
métodos de ensayo, equipos utilizados y responsables de la verificación en todas las etapas 
del proceso consideradas por la organización como las relevantes. 
 
[ES-R-PD_001 Reglamento para la certificación de producto con marca de conformidad 
otorgada por ICONTEC] 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
5 3.2 CLASIFICACIÓN  
 
3.2.1  Las pinturas al agua tipo emulsión y las bases se clasifican en tres tipos, según su uso 
final y los requisitos de la Tabla 3. 
 
Tipo 1:  Recomendada para interiores y exteriores. 
 
Para pinturas al agua tipo emulsión para uso exterior de alta resistencia consultar la NTC 5828 . 
 
Tipo 2:  Recomendada para interiores. 
 
Tipo 3:  Recomendada para áreas que no deban someterse al lavado, en interiores. 
 
3.2.2 De acuerdo con el brillo las pinturas al agua tipo emulsión y las bases se clasifican 
según lo establecido en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Clasificación según el nivel de brillo 
 
Brillo especular a 60°  Brillo  
Alto brillo  > 80, véase la Nota 1  
Brillante  > 60 - 80 
Semibrillante  > 35 - 60 
Semimate  > 10 - 35 
Mate   10, véase la Nota 1  
NOTA 1  La medición del brillo especular de películas de pintura se puede realizar usando la geometría 
del reflectómetro de 20°, u 85°:  
a) El medidor de 60º es aplicable a todas las pinturas, pero cuando l as pinturas tengan un brillo muy 
alto o cerca al mate, los medidores a 20° ó a 85° son más adecuados.  
b) El medidor de 20º, debe emplearse para obtener mejores diferenciaciones en las pinturas de alto 
brillo, cuando se tiene un brillo a 60° mayor de 70 un idades. Esto no significa que el medidor a 60º 
no puede ser empleado con pinturas que tengan a 60º un brillo mayor de 70 unidades.  
c) El medidor de 85º debe emplearse para obtener mejores diferenciaciones en las pinturas de bajo 
brillo, cuando se tiene un  brillo a 60º menor de 10 unidades. Esto no significa que el medidor a 60° 
no puede ser empleado con pinturas que a 60º tengan un brillo menor de 30 unidades. [NTC 592 -1.] 
 
 
4. REQUISITOS GENERALES  
 
4.1 Las pinturas al agua y las bases, en sus envases llenos y sin abrir mantenidos en 
condiciones adecuadas de almacenamiento, no deben endurecerse, gelarse ni formar 
sedimentos duros y no deben presentar putrefacción mínimo en un año a partir de la fecha de 
fabricación. Si se presenta algún sedimento éste debe incorporarse fácilmente por agitación 
manual sin formar espuma persistente. Como soporte adicional s e puede evaluar la estabilidad 
acelerada empleando el método indicado en el numeral 7.12. 
 
Los siguientes son los requisitos que debe cumplir la pintura al agua tipo emulsión, de acuerdo 
con la NTC 6108 : 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
6 Tabla 2. Requisitos generales de las pinturas al agua tipo emulsión 
 
Característica  Requisito  
Piel (nata)  Ausencia  
Gelación  Ausencia  
Sinéresis  Ausencia o, en caso de presencia, que sea de fácil incorpor ación.  
Sedimentación  Mínimo 8  
Viscosidad  No aplica 1 
1  Al momento de ratificación de esta norma no hay un estudio concluyente que permita definir un rango 
de variación y que contemple todos los tipos de pinturas y sus diferentes naturalezas químicas.  
 
4.2 No podrán utilizarse como ingredientes  del producto (bien sea como sustancia o parte 
de cualquier preparado utilizado) ninguno de los siguientes metales pesados ni sus 
compuestos: cromo VI, cadmio, plomo, mercurio, arsénico. Se acepta que los ingredientes 
puedan contener trazas, hasta 0, 01 % (m/m) de estos metales procedentes de las impurezas 
de las materias primas. En el producto final la suma de los niveles de concentración de estos 
metales no debe exceder 100 partes por millón (0,01 % en peso).  
 
4.3 Se debe evaluar el contenido de compuestos orgánicos volátiles, COV, de acuerdo con 
la norma ASTM D6886 y se indicará su valor de acuerdo a lo establecido en la NTC 5616 .  
 
4.4 El producto que pertenezca a alguna categoría de clase de peligro de acuerdo con el 
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, SGA, 
debe incluir en la etiqueta el (los) pictograma(s), la(s) palabra(s) de advertencia y la(s) 
indicación(es) de peligro, según la categoría correspondiente. Se deben reportar las sustancias 
peligrosas presentes en el producto, por lo menos, en la hoja de datos de seguridad del 
producto (véase la NTC 4435) de acuerdo con lo establecido por las autoridades competentes. 
 
4.5 Cada fabricante debe definir cuales ensayos son tipo y cuales son rutina, de acuerdo a 
su plan de inspección y ensayo. 
 
 
5. REQUISITOS ESPECÍFIC OS 
 
5.1 Las pinturas al agua tipo emulsión deben cumplir con los requisitos indicados en la 
Tabla 3. 
 
NOTA Las pruebas se realizan al producto sin diluir. 
 
Tabla 3. Requisitos específicos para pinturas al agua tipo emulsión  
 
Requisitos  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  
Propiedades del producto en húmedo (líquido y en aplicación)  
Contenido de sólidos , fracción en volumen, en %, 
mín. 35 32 30 
Finura de dispersión, en u nidades  Hegman, mín.  4 4 3 
Tiempo de secamiento para repintar, en horas, máx.  4 4 4 
Propiedades de la película seca  
Poder cubriente, relación de contraste, % mín.  
Véase Nota 2  96 97 97 
 
Continúa… 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
7 Tabla 3. (Final)  
 
Requisitos  Tipo 1  Tipo 2  Tipo 3  
Propiedades de la película seca  
Resistencia a la abrasión húmeda con cuña 
y medio abrasivo estándar, en ciclos, mín.  400 50 NA 
Remoción de manchas, mín.  80% (véase Nota 1)  50% (Véase Nota 1)  NA 
Resistencia al agua  No debe presentar 
cambios notorios de colo r, 
arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier 
otro defecto visible a 
simple vista a las 4 h de 
exposición  No debe presentar 
cambios notorios de color, 
arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier 
otro defecto visible a 
simple vista a las 4 h de 
exposición  NA 
Resistencia al álcali  No debe presentar 
cambios notorios de color, 
arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier 
otro defecto visible a 
simple vista a las 4 h de 
exposición  No debe presentar 
cambios notorios de color, 
arrugamiento, 
ampollamiento o cualquier 
otro def ecto visible a 
simple vista a las 4 h de 
exposición  NA 
Entizamiento  No debe presentar  No debe presentar  No debe 
presentar  
Resistencia al cuarteamiento a alto espesor 
(Mudcracking  a 50 mils)  No debe presentar  NA NA 
NA: No es aplicable  
NOTA 1  El 100 % co rresponde a un total de 60 puntos, obtenidos de la sumatoria de la máxima calificación 
de cada uno de los seis agentes enmugrantes, de acuerdo con la NTC 799. El 80% equivale a una sumatoria de 
48 puntos, y el 50  % a una sumatoria de 30 puntos.  
NOTA 2  No a plica para pinturas preparadas a partir de bases acentuadas ( Accent  o Clear ) y tinturadas con 
pigmentos orgánicos de bajo poder cubriente.  
 
 
6. TOMA DE MUESTRAS Y RECEPCIÓN DEL PRODUCTO  
 
6.1 TOMA DE MUESTRAS 
 
La toma de muestras se efectúa de acuerdo con lo establecido en la NTC 1052 (ISO 15528) o 
en la ASTM D3925. Los planes de muestreo u otra toma de muestras diferentes a los indicados 
en esta norma, pueden acordarse entre las partes.  
 
Se pueden seleccionar los planes de muestreo según las orientaciones dadas en la norma 
NTC-ISO 2859 Partes 1, 2 ó 3, en la serie ISO 2859 Partes 1, 2, 3, 5, 10, en la norma NTC-ISO 
3951-1 o en la serie ISO 3951 Partes de la 1 a la 5. 
 
6.2 ACEPTACIÓN O RECHAZO  
 
Si la muestra ensayada no cumple con uno o más de los requisitos indicados en esta norma, se 
rechazará el lote. En caso de discrepancia se repetirán los ensayos sobre la muestra reservada 
para tales efectos. Cualquier resultado no satisfactorio en este segundo caso será motivo para 
rechazar el lote. 
  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
8 7. MÉTODOS DE ENSAYO  
 
7.1 DETERMINACIÓN DE LA VISCOSIDAD 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 559 o en la ASTM D562. 
 
NOTA Se pueden utilizar equipos digitales o electrónicos, para medir temperatura. 
 
7.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE SÓLIDOS EN VOLUMEN  
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la norma ISO 23811. (Método Teórico) 
 
NOTA Como método experimental se podrá usar el procedimiento indicado en la NTC 1786, o en la norma 
ASTM D2697.  
 
7.3 DETERMINACIÓN DE LA FINURA DE DISPERSIÓN 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 557 o en la norma ASTM D1210. 
 
7.4 DETERMINACIÓN DE PODER DE CUBRIMIENTO 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 4974 o en la norma ISO 6504-3, Método B, 
usando aplicador Tipo Bird de 3 mils. 
 
7.5 DETERMINACIÓN DE LOS TIEMPOS DE SECAMIENTO 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 598 o en la norma ASTM D1640. 
 
7.6 DETERMINACIÓN DEL BRILLO ESPECULAR 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 592-1 (ISO 2813) o en la norma ASTM D523, 
sobre láminas aplicadas a un espesor de película seca de 0,025 mm a 0,0375 mm.  
 
7.7 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HÚMEDA 
 
Se efectúa de acuerdo con el procedimiento indicado en la NTC 966 o en la norma ASTM 
D2486, con cuña y medio abrasivo estandarizado SC-2 de Leneta, BYK o cualquiera que 
cumpla con la ASTM D2486. 
 
7.8 DETERMINACIÓN DE REMOCIÓN DE MANCHAS 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 799. 
 
7.9 DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA AL AGUA Y A LOS ÁLCALIS  
 
7.9.1 Preparación de probeta 
 
7.9.1.1 Sustrato : fibrocemento 
 
7.9.1.2 Aplicación: 2 manos a brocha del producto sin diluir dejando secar entre manos una (1) 
h a condiciones normales de temperatura 23 °C  2 °C y 50 % HR  5 % HR.  
 
7.9.3  Procedimiento  
 
Se debe hacer según la NTC 1114 (ASTM D1308), bajo las siguientes condiciones:   
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
9 7.9.3.1  Curado: 7 días a condiciones normales de temperatura 23 °C  2 °C y 50 % HR  5 % HR. 
 
7.9.3.2 Colocar sobre el panel 1 ml de solución de NaOH al 2,5 % (m/m) (o agua para el caso 
de la determinación de la resistencia al agua) y cubrir con un vidrio de reloj de 50 mm. 
 
7.9.3.3 Permitir el contacto durante 4 h y retirar el vidrio de reloj.  
 
7.9.3.4 Lavar con agua por chorreo para eliminar el exceso de soda y dejar recuperar 2 h. 
 
7.9.3.5 Examinar la película y registrar los resultados en el informe. 
 
7.10 DETERMINACIÓN DE CUARTEAMIENTO A ALTO ESPESOR 
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 5032. 
 
7.11 DETERMINACIÓN DEL ENTIZAMIENTO  
 
Se efectúa de acuerdo con lo indicado en la NTC 1457-6 o de acuerdo con el siguiente 
procedimiento. 
 
7.11.1 Material 
 
Tela blanca o negra (que contraste con el color de la pintura a evaluar) para frotar la superficie 
de ensayo. El fieltro de lana y el terciopelo son apropiados. 
 
7.11.2 Procedimiento 
 
Se aplica la pintura sobre una lámina de fibrocemento empleando una brocha, se deja curar 
durante 7 días a condiciones ambientales (aproximadamente a una temperatura de 25 °C  2 °C 
y humedad relativa de 50 %  5 %.) 
 
Se envuelve la tela alrededor de la yema del dedo índice y se pasa el dedo aplicando una 
presión media, sobre una longitud de 50 mm a 75 mm del recubrimiento que se evalúa. Se 
retira la tela, la cual no debe quedar con residuos (polvillo) de la pintura evaluada. 
 
7.12 DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD ACELERADA  
 
La estabilidad acelerada se determina de acuerdo con lo indicado en la NTC 6108, dejando el 
recipiente con pintura en el horno durante 7 d. 
 
 
8. ENVASE Y ROTULADO 
 
8.1 ENVASE 
 
Las pinturas al agua tipo emulsión, las bases, las bases acentuadas y las bases profundas se 
envasarán en recipientes de material adecuado que permitan conservar la calidad del producto, 
así como su manejo hasta el destino final. El contenido del producto en el envase se determina 
de acuerdo con lo establecido en la NTC 1787. 
 
8.2 ROTULADO 
 
Además de lo establecido en la legislación nacional vigente y en la NTC 5616, el rotulado del 
producto debe incluir como mínimo la siguiente información:  
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 1335 (Quinta actualización) 
 
10 - Color, referencia y clasificación de acuerdo con lo indicado en el numeral 3.2, solo si 
cumple todos los requisitos de esta norma. 
 
- La frase "Industria Colombiana" o país de origen. 
 
- Rotulado de mercancías peligrosas de acuerdo con la NTC 1692 para embalaje y 
transporte y con las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas 
de las Naciones Unidas  
 
Cualquier otra información establecida por la legislación nacional vigente o acordada con el 
cliente.